**********************************************************************************************************************************
Abdichtung von Behältern und Becken nach( DIN 18535, W1-B (MB 2K [eco]))
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Vorbemerkungen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zur Abdichtung von Behältern und Becken gemäß
DIN 18535
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Hinweise der DIN 18535 zur Abdichtung von Behältern und Becken sind zu beachten.

Das Bauteil ist so zu bemessen und zu gestalten, dass Rissbildungen und Rissbreitenänderungen im Untergrund auf ein für die Abdichtung unschädliches Maß begrenzt bleiben.
Risse, die zum Einbauzeitpunkt der Abdichtungsschicht vorhanden sind, sind mit geeigneten Injektionsharzen zu schließen.

Für das Alter von Betonuntergründen ist DIN 18535-3, Tabelle 1  
zu berücksichtigen.

Die Abdichtungsschicht ist wannenartig und fehlstellenfrei bis mindestens 150 mm über den höchsten Wasserstand auszuführen. 

Bei Becken mit hochliegend geplantem Wasserstand endet die Abdichtung an der Außenkante des Beckenkörpers. 
Hier ist ggf. ein Anschluss an andere Abdichtungen herzustellen.

Der Anschluß der Abdichtung an Durchdringungen erfolgt über Flanschkonstruktionen. Die Flanschflächen (Flanschbreite > 50 mm) müssen für die Aufnahme der gewählten Abdichtungsbauart geeignet sein.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zur Abdichtung von Behältern und Becken gemäß
DIN 18535, (MB 2K [eco])
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die beschriebene Abdichtung von 
Behältern und Becken wird gemäß 
DIN 18535 mit der zweikomponentigen, 
multifunktionalen Bauwerksabdichtung (FPD) 
auf Basis nachwachsender 
Rohstoffe, Remmers MB 2K [eco], 
hergestellt.

Die Abdichtung ist wirksam gegen von der 
Behälterinnenseite einwirkendes Füllwasser
im Innen- und Außenbereich,
Wassereinwirkungsklasse W1-B und W2-B, 
bis zu einer maximalen Füllhöhe von 10 m.

Die Verwendbarkeit ist durch
entsprechende allgemein bauaufsichtliche
Prüfzeugnisse (AbP), sowie Prüfberichte und
Leistungsnachweise belegt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zur Belüftung und zum Befüllen / Entleeren von Behältern und Becken
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Belüftung
Bei der Verarbeitung in geschlossenen Räumen / Behältern
ist für ausreichende Belüftung zu sorgen, ggf. Atemschutz tragen.
Bei Bedarf kann die Belüftung durch geeignete Geräte unterstützt werden. 

Befüllen und Entleeren
Nach dem Auftrag der Abdichtung beträgt die Wartezeit bis zur Befüllung 28 Tage.
Frühzeitiges und zu schnelles Befüllen und Entleeren des Behälters oder schockartige thermische Einwirkungen auf die Abdichtungsschicht sind zu vermeiden.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
002 Vorarbeiten
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002001 Kanten und Außenecken brechen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kanten und Außenecken mit geeignetem 
Gerät ca.10 mm breit anfasen / brechen,
Grate entfernen.

Einheit: lfm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
002002 Untergrundreinigung in Behältern und Becken
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinigen der abzudichtenden Flächen.
Der Untergrund muss frei von allen haftungsmindernden 
Schichten sein.

Trennmittel, lose Bestandteile, Staub, Absandungen, Bindemittelanreicherungen, Ausblühungen, Verschmutzungen 
und Mörtelreste sind durch mechanischen Abtrag durch 
geeignete Verfahren, wie z.B. Granulatstrahl- oder Hochdruck-Wasserstrahlverfahren zu entfernen.
 
Es ist ein absolut staubfreier und tragfähiger Untergrund herzustellen, der zur Aufnahme der nachfolgenden Schichten geeignet ist.

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002003 Fehlstellen &gt; 5 mm mit schnellabbindendem Dichtmörtel verschließen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fehlstellen oder Ausbrüche > 5 mm mit 
dem mineralischen, schnell abbindenden,
wasserdichten Mörtel, 
Remmers WP DKS rapid (basic) verschließen. 

Saugfähige Untergründe vornässen.
Produkt schlämmfähig als Haftbrücke auftragen.
Produkt spachtelfähig in die frische Haftbrücke 
ggfs. mehrlagig applizieren.

Schichtdicke einlagig < 50 mm

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke
Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

Einheit: St

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002004 Abdichtungsanschluss an Durchdringungen
mit Flansch vorbereiten
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Durchdringungen mit Flansch für den  
Anschluss der Abdichtung vorbehandeln.

Flansch mit grobkörnigem Schleifpapier aufrauen, 
mit geeignetem Reiniger, z.B. Remmers 
Verdünnung V 101, gründlich reinigen und 
haftungsmindernde Stoffe restlos entfernen.

Achtung: Verdünnung V 101 kann 
den Untergrund angreifen. 
Stets Probefläche anlegen!

Auftrag der  zweikomponentigen Epoxidharz-Grundierung,
Remmers Epoxy ST 100, auf der trockenen und sauberen Oberfläche. Vollflächiges abstreuen der frischen Grundierung mit 
Remmers Quarz 03/08 DF, feuergetrocknetem Quarzsand.

Grundierung vollständig durchtrocknen lassen.

Produkte / Verbrauch:
Nach Bedarf
Remmers Verdünnung V 101 <0978>
Nach Bedarf, ca. ca. 0,30 - 0,50 kg/m²
Remmers Epoxy ST 100 <1160>
Nach Bedarf
Remmers Quarz 03/08 DF <4406>

Einheit: St
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
003 Abdichtung von Behältern und Becken nach DIN 18535-3, W1-B
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
003001 Grundierung mit  Spezialgrundierung (Kiesol MB)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abzudichtende saugfähige, mineralische 
Untergründe mit der lösemittelfreien,  
Spezialgrundierung, Remmers Kiesol MB,
grundieren. 

Produkt durch Streichen, Rollen oder 
Spritzen gleichmäßig auftragen.
Pfützenbildung vermeiden.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,1-0,2 l/m² Remmers Kiesol MB <3008>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
003002 Mineralische Dichtungskehle, schnellabbindend (WP DKS rapid (basic) )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichtungskehle am Boden-Wandanschluß und 
in allen Innenecken mit einer Schenkellänge
von ca. 5 cm aus dem mineralischen, 
schnell abbindenden, wasserdichten Mörtel, 
Remmers WP DKS rapid (basic) herstellen.  

Saugfähige Untergründe vornässen.
Produkt schlämmfähig als Haftbrücke auftragen.
Produkt spachtelfähig in die frische Haftbrücke 
applizieren und mittels Dichtungskehlenkelle die 
Rundung ausformen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,7 kg/m als Dichtungskehle
Remmers WP DKS rapid (basic) <0423>

Einheit: m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003003 Kratzspachtelung / Kontaktschicht auftragen, MB 2K [eco]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontaktschicht auf dem abzudichtenden
Untergrund mit der zweikomponentigen,
multifunktionalen Bauwerksabdichtung (FPD)
auf Basis nachwachsender Rohstoffe , 
Remmers MB 2K [eco],
herstellen.

Produkt als Kratzspachtelung mit geeignetem 
Werkzeug in einer dünnen Schicht ganzflächig 
auf den vorbereiteten Untergrund auftragen 
und oberflächenbündig abziehen.

Kratzspachtelung vollständig durchtrocknen lassen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 0,5 kg/m², je nach Untergrund
Remmers MB 2K [eco] <2940>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003004 Abdichten von Innenecken und Durchdringungen 
mit Fugenband Tape VF 120 [eco]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innenecken und Anschlussbereiche an
Durchdringungen mit dem hochwertigen, 
vliesbeschichteten Premium-Dichtband 
auf NBR Kautschuk Basis, 
Remmers Tape VF 120 [eco], 
und dem Abdichtungsprodukt, 
Remmers MB 2K [eco] überarbeiten.

Kontaktschicht als dünne Kratzspachtelung mit dem 
Abdichtungsprodukt herstellen und vollständig 
durchtrocknen lassen. 

Fugenband anschließend vollflächig mit dem 
Abdichtungsstoff verkleben.  

Bei rechtwinkligen Eckbereichen vorgefertigte 
Innenecke, Remmers Tape VF 120 [eco] IC, 
bzw. Aussenecke, 
Remmers Tape VF 120 [eco] EC, verwenden.

Ansätze sind mit einer Überlappungsbreite
von > 5 cm auszuführen.

Produkte / Verbrauch:
Ca. 1 m/m 
Remmers Tape VF 120 [eco] <4827>
Ca. 1 St./Innenecke 
Remmers Tape VF 120 [eco] IC <4828>
Ca. 1 St./Außenecke 
Remmers Tape VF 120 [eco] EC <4829>
Nach Bedarf:
Remmers MB 2K [eco] <2940>

Einheit: lfm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003005 Abdichtung von Behältern und Becken gemäß DIN 18535-3, W1-B (MB 2K [eco])
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abdichtung von Behältern und Becken gemäß 
DIN 18535-3, W1-B aus der zweikomponentigen, 
multifunktionalen Bauwerksabdichtung (FPD) 
auf Basis nachwachsender Rohstoffe, 
Remmers MB 2K [eco], herstellen.

Produkt mit geeignetem Applikationsverfahren 
mindestens 2-lagig auf den vorbereiteten 
Untergrund auftragen.
Der Auftrag jeder Schicht muss fehlstellenfrei und in 
gleichmäßiger Dicke erfolgen. 
Aufträge jeweils trocknen lassen.
 
Mindesttrockenschichtdicke > 4 mm.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 4,6 kg/m² bei 4 mm Trockenschichtdicke 
Remmers MB 2K [eco] <2940>

Einheit: m2